DILATATION SUR LES INDICES DE RÉFRACTION. 587 
TABLEAU 3. 
Constantes de dispersion pour le quartz et le spath fluor. 
NS = SET 3 T Mir sit SE. 
m m' À‘ en k 
dm dm’ d). en v. dk 
> 1,429 19 0,931 63 0,105 805 0,016 35 
Quartz R:O.:.. | —- 0,000 069 390 |: — 0,000 080 048 | + 0! )00 006 320 0 "0 
\ 1,438 15 0,950 14 0,106 692 0,017 23 
Quartz R. E... | | 5000 067 838 | — 0/000 080 195 | +- 0,000 006 3200 |” 9 
( 1,361 12 0,746 55 0,107 044 0,013 50 
Quartz amorphe | + 0,000 069 400 |: — 0,000 041 832, + 0,000 006 320 0 F0 
\ 1,349 78 0,689 51 0,094 674 0 
Spath fluor... | | 5000 027 084 | — 0,000 061 747 | +- 0.000 006 335 Ô 
TABLEAU 4. 
Quartz R. O. Quartz R. E. À 
x en Un. | nn ent st: ETAT 
| AN obs. | AN calc. ÿ AN obs. | AN calc. | à) 
| | 
Zn 202 || + 0,184 | + 0,184 O À + 0,129 | + 0,129 | 0 
Zn 206 | + 0,119 | + 0,123 | + 4 | + 0,563 | + 0,064 | + 1 
A2 |. 0,059 |. 0,066: + 7 AL 0,008,|. + 0,00€ | = 4 
Cd 214 | — 0,007 | + 0,007 + 14 — 0,049 | — 0,058 | — 9 
219 || — 0,057 | — 0,051 + 6 — 0,105 | — 0,120 ME 15 
294 || — 0,113 | — 0,098 ! + 15 | — 0,179 ; — 0,170 |; + 9 
226 || —10,136.| —:0,122 | + 14 — 0,204 | — 0,195 + 9 
298 || — 0,155 | — 0,142 | + 13 À — 0,222 | — 0,217 | + 5 
231 || — 0,180 | — 0,163 | + 17 | — 0,241 | — 0,239 | + 2 
257 :] — 0,309 | — 0,324 | — 15 — 0,389 | — 0,409 — 21 
274 || — 0,355 | — 0,394 | — 3 — 0,444 | — 0,482 — 38 
288 || — 0,399 | — 0,435 | — 36 | — 0,506 | — 0,521 | — 15 
298 | — 0,429 | — 0,460 | — 31 — 0,534 | — 0,552 — 18 
313 || — 0,465 | — 0,490 | — 25 — 0,568 | — 0,585 — 17 
325 — 0,469 | — 0,512 | — 43 — 0,587 | — 0,607 | — 20 
340 || — 0,508 | — 0,533 | — 25 — 0,617 | — 0,630 | — 13 
361 || — 0,532 | — 0,556 | — 24 — 0,640 ! — 0,655 ! — 15 
441 || — 0,587 | — 0,611 — 24 — 0,705 | — 0,713 — 8 
467 — 0,596 | — 0,622 — 26 — 0,715 | — 0,724 — 9 
480 !! — 0,610 | — 0,626 — 16 — 0,722 | — 0,729 — 7 
508 || — 0,625 | — 0,635 | — 10 À — 0,729 | — 0,738 | — 9 
Na 589 || — 0,650 | — 0,655 —. 6 — 0,754 | — 0,757 — 3 
Cd 643 || — 0,660 | — 0,660 0 — 0,764 | — 0,763 + 1 
